Conservation and restoration of ceramic objects
सिरेमिक वस्तुओं का संरक्षण और पुनर्स्थापना सिरेमिक से बनी ऐतिहासिक और व्यक्तिगत मूल्य की वस्तुओं के संरक्षण और सुरक्षा के लिए समर्पित एक प्रक्रिया है। आमतौर पर, संरक्षण-पुनर्स्थापना की यह गतिविधि एक संरक्षक-पुनर्स्थापनाकर्ता द्वारा की जाती है, विशेष रूप से जब सांस्कृतिक विरासत के किसी उद्देश्य से संबंधित हो। सिरेमिक एक ग्लेज़ बनाने के लिए हीटिंग और कूलिंग का उपयोग करके अकार्बनिक, गैर-धातु सामग्री के कोटिंग्स के उत्पादन से बनाए जाते हैं। ये परतें अक्सर उपयोगितावादी और सजावटी उद्देश्यों के लिए स्थायी और टिकाऊ होती हैं। मिट्टी के बर्तनों की सफाई, संचालन, भंडारण और सामान्य उपचार कांच के अनुरूप है क्योंकि वे सिलिकेट्स जैसे समान ऑक्सीजन युक्त घटकों से बने होते हैं। संरक्षण में मिट्टी के बर्तनों को तीन समूहों में विभाजित किया जाता हैः बिना तार वाली मिट्टी, मिट्टी के बर्तन या टेराकोटा, और पत्थर के बर्तन और चीनी मिट्टी के बर्तन। सिरेमिक क्षरण निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री अंततः खराब हो जाती हैं और खराब हो जाती हैं। किसी वस्तु का क्षरण पर्यावरण के साथ या वस्तु बनाने वाली सामग्री के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप होता है; हालाँकि, मिट्टी के बर्तनों के मामले में, पर्यावरणीय कारक प्रमुख कारण हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे मिट्टी के बर्तन शारीरिक और रासायनिक रूप से टूट जाते हैं। इसके अतिरिक्त, चीनी मिट्टी के प्रकार से यह प्रभावित होगा कि यह कैसे टूट जाएगा। मिट्टी, मिट्टी और मिट्टी के एडोब की तरह, ऐसी मिट्टी है जिसे 1000 डिग्री सेल्सियस या 1832 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे दागा जाता है। इस प्रकार की मिट्टी पानी में घुलनशील और अस्थिर होती है। मिट्टी का बर्तन मिट्टी है जिसे 1000-1200 °C या 1832 °-2192 °F के बीच दागा गया है। दहन मिट्टी के पानी को अघुलनशील बनाता है लेकिन शरीर के भीतर एक व्यापक कांच या कांच के गठन की अनुमति नहीं देता है। हालांकि पानी में अघुलनशील, मिट्टी के बर्तनों का छिद्रपूर्ण शरीर पानी को प्रवेश करने देता है। एक ग्लेज़ लगाया जा सकता है जो पोत को पानी से बचाएगा। इसकी छिद्रता के कारण, मिट्टी के बर्तन नमी के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं और दरारें, टूटना और मोल्ड वृद्धि सहित समस्याएं पैदा करते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन और पत्थर के बर्तनों को 1200-1400 °C या 2192-2552 °F के बीच उच्चतम तापमान पर दागा जाता है। चीनी मिट्टी के मिश्रणों को एक गैर-छिद्रपूर्ण और बहुत कठोर सतह बनाने के लिए दागा जाता है। हालांकि, सामग्री एक बहुत ही भंगुर सतह भी बनाती है जो चिप्स, दरारों और टूटने की क्षमता को बढ़ाती है। शारीरिक क्षरण उनकी नाजुकता के कारण, मिट्टी के बर्तनों को नुकसान आमतौर पर गलत तरीके से संभालने और पैकिंग से होता है। हालांकि, अन्य कारक, जैसे बर्बरता, पाला, फफूंद और इसी तरह की अन्य घटनाएं भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। विनिर्माण दोष जिसे अंतर्निहित दोष के रूप में भी जाना जाता है, कपड़े और किसी वस्तु के घटकों की आंतरिक अस्थिरता अपने स्वयं के भौतिक क्षरण का कारण बन सकती है। इसे रोकना मुश्किल है क्योंकि यह सामग्री के कपड़े के भीतर होता है और इसलिए यह एक प्राकृतिक घटना है। वस्तु के उपयोग से पहले ही किसी वस्तु का बिगड़ना हो सकता है। जिस तरह से टुकड़ा बनाया जाता है, वह टुकड़े में विनिर्माण दोष पैदा कर सकता है। इसका मतलब है कि वस्तुओं को उपयोग करने से पहले ही क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। इसमें एक निकाय शामिल होगा जिसमें अपर्याप्त मात्रा में भराव सामग्री होती है। दूसरा विशिष्ट दोष खराब डिजाइन और निर्माण से है। इसका एक उदाहरण कप के वजन को संभालने के लिए बहुत पतला हैंडल वाला एक चीनी मिट्टी का टुकड़ा होगा। एक तीसरा विनिर्माण दोष लापरवाही से गोलीबारी हैः एक चीनी मिट्टी का टुकड़ा जिसे बहुत तेजी से दागा गया है या असमान रूप से सूखने दिया गया है, वह टूट जाएगा या टूट जाएगा। प्रभाव और घर्षण अपनी नाजुक प्रकृति के साथ, कुछ समय से उपयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन दरारों, निक्स और धब्बों को बनाए रखेंगे। इसके अतिरिक्त, संग्रहालय के वातावरण में, वस्तुओं की पैकिंग, भंडारण और संभाल से नुकसान हो सकता है। फ्रॉस्ट क्षति तब हो सकती है जब मिट्टी के बर्तन हिमांक तापमान और पाले के संपर्क में आते हैं। समस्या तब होती है जब सिरेमिक टुकड़े के छिद्रों के अंदर बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं। छिद्रों के अंदर का पाला मिट्टी के बर्तनों के कपड़े पर दबाव डालेगा और सामग्री को दरार और टूटने का कारण बनेगा। मोल्ड वृद्धि जब आर्द्रता अधिक होती है तो सिरेमिक पर मोल्ड बनना शुरू हो सकते हैं, विशेष रूप से जिनमें कोई ग्लेज़ नहीं होता है। मोल्ड बीजाणु पूरे वायुमंडल में पाए जाते हैं और मिट्टी के बर्तनों सहित उपयुक्त सब्सट्रेट से जुड़ जाते हैं। मिट्टी के बर्तनों की मिट्टी के बर्तन अक्सर उनकी छिद्रता और शीशा की कमी के कारण प्रभावित होते हैं। रासायनिक क्षरण वस्तुओं का रासायनिक क्षरण वस्तु की भौतिक संरचना में नहीं बल्कि रासायनिक स्तर पर होता है। किसी वस्तु के रासायनिक घटकों का क्षरण पानी, वायु, प्रदूषण, गर्मी, आर्द्रता जैसे पर्यावरणीय कारकों के संपर्क में आने पर वस्तु की स्थिरता में बाधा या कमजोरी लाएगा। जल उन मिट्टी के बर्तनों को भंग या विकृत कर सकता है जो कम दागे गए हैं, यानी लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। उच्च तापमान पर दागे गए सिरेमिक में पानी में घुलनशील खनिज घटक भी हो सकते हैं, उदाहरण के लिए जिप्सम या कैल्साइट। इसके अतिरिक्त, पानी में ऐसे घोल हो सकते हैं जो मिट्टी के बर्तनों को नुकसान पहुँचाते हैं। उदाहरण के लिए, घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड कैल्सियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए प्रतिक्रिया करके कैल्साइट की घुलनशीलता को बढ़ाता है जो तुलनात्मक रूप से घुलनशील है। रुका हुआ पानी कम हानिकारक है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड समाप्त नहीं होता है। घुलनशील लवण चीनी मिट्टी के बर्तनों में क्षरण की एक आम समस्या में घुलनशील लवण शामिल होते हैं। घुलनशील लवण या तो पर्यावरण से मिट्टी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, उदाहरण के लिए दशकों तक भूमिगत दफन होने से, या वे पहले से ही प्राकृतिक रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्री या मिट्टी के घटकों के कारण हो रहे हैं। गैर-पुरातात्विक वस्तुएँ, जैसे कि आधुनिक बर्तन, नमक के भंडारण जैसे सामान्य उपयोग से लवण प्राप्त कर सकते हैं। घुलनशील लवण आर्द्रता में उच्च और निम्न दोनों परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। उच्च आर्द्रता में लवण घुलनशील हो जाते हैं और कम आर्द्रता में वे क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। घुलनशील से क्रिस्टलीकरण और पीठ में परिवर्तन सिरेमिक की सतह को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि नमक के क्रिस्टल तरल नमक से बड़े होते हैं और इसलिए सिरेमिक बॉडी सिकुड़ जाएगी और विस्तारित होगी। सतह पर एक सफेद धुंध घुलनशील लवण का पहला संकेत है, जो नमक का क्रिस्टलीकरण है। समय के साथ, शरीर का भौतिक घटक तब तक उखड़ जाएगा जब तक कि यह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता। चीनी मिट्टी के बर्तनों की निवारक देखभाल संरक्षण के क्षेत्र में दो अलग-अलग प्रथाएं हैंः गैर-अवरोधक और सक्रिय संरक्षण। गैर-अवरोधक प्रकार के संरक्षण का उपयोग आसपास के वातावरण जैसे प्रकाश, आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सक्रिय संरक्षण तब होता है जब एक संरक्षक वस्तु में भौतिक समस्याओं जैसे कि लुप्त होना, चिपकाना या टूटना को कम करने के लिए उपचार का अभ्यास करता है। यद्यपि चीनी मिट्टी के बर्तन उपयोगी होते हैं, कुछ टुकड़े कलाकृति के रूप में बनाए जाते हैं और इसलिए प्रदर्शित किए जाते हैं। किसी वस्तु को अनुचित तरीके से प्रदर्शित करने से पर्यावरण से भौतिक या रासायनिक रूप से नुकसान हो सकता है। क्षति के सबसे आम कारणों में से एक सिरेमिक टुकड़ा एक शेल्फ के ऊपर या नीचे गिरना है। इस समस्या को रोकने के लिए, कई ऐतिहासिक घर ईथाफोम (पॉलीइथिलीन फोम) या बबल रैप की एक पतली परत के साथ भंडारण और प्रदर्शन अलमारियों को प्रदर्शित करेंगे। भंडारण सिरेमिक प्रकृति में बहुत नाजुक होते हैं और उन्हें दूर रखे जाने पर भी नुकसान हो सकता है। मिट्टी के बर्तनों को क्षतिग्रस्त करने का सबसे आम तरीका यह है कि उन्हें एक दूसरे के अंदर रखा जाता है। जब तक कि यह मूल डिजाइन का हिस्सा नहीं है, यह आम तौर पर निक्स, दरारें या टूटने का कारण बनता है। कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन, अपनी उत्पत्ति के आधार पर, विभिन्न तापमान और आर्द्रता की स्थितियों में बेहतर तरीके से जीवित रहते हैं। मिट्टी के बर्तन जिन्हें दफनाया गया है, जैसे कि एक पुरातात्विक स्थल से, उन्हें लगातार कम आर्द्रता पर बेहतर तरीके से संग्रहीत किया जाता है। यह किसी भी लवण को फूलने से रोकने में मदद करेगा, एक ऐसी प्रक्रिया जो सतह को खराब कर सकती है और साथ ही सतह की चमक को भी हटा सकती है। आम तौर पर मिट्टी के बर्तन आमतौर पर निष्क्रिय होते हैं और ऊंचे प्रकाश स्तरों के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। हालांकि, तापमान और आर्द्रता में अत्यधिक परिवर्तन रासायनिक और भौतिक क्षति का कारण बन सकते हैं। आम तौर पर, संग्रहालय मिट्टी के बर्तनों के साथ-साथ कई अन्य सामग्री प्रकारों को ±3° के साथ 68°F के स्थिर तापमान में संग्रहीत करने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त सापेक्ष आर्द्रता को ± 5 प्रतिशत के साथ 50 प्रतिशत पर भी स्थिर किया जाना चाहिए। खिड़कियों, तापक, फायरप्लेस और बाहरी दीवारों के पास वस्तुओं को संग्रहीत करने से तापमान और आर्द्रता में उतार-चढ़ाव के साथ एक अस्थिर वातावरण बन सकता है और नुकसान की संभावना बढ़ सकती है। कुछ भंडारण सामग्री चीनी मिट्टी की वस्तुओं के लिए हानिकारक हो सकती हैं। महसूस किया गया ऊन पतंगों और चांदी की मछलियों सहित कीड़ों को आकर्षित करता है और उन्हें आश्रय देता है जो अन्य संग्रह सामग्री प्रकारों के लिए संभावित रूप से बहुत हानिकारक हो सकते हैं। पॉलीयुरेथेन फोम समय के साथ बिगड़ता जाता है, जिससे एक चिपचिपा और अम्लीय उप-उत्पाद निकल जाता है। हैंडलिंग ऑब्जेक्ट हैंडलिंग के नियमों में से एक यह है कि प्रत्येक वस्तु के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जैसे कि वह नाजुक और आसानी से टूटने योग्य हो। संग्रहालय तकनीशियनों, क्यूरेटरों और संरक्षकों को किसी वस्तु को छूने से पहले एक चलती योजना तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। एक पोत, या किसी भी वस्तु को उसके सबसे मजबूत हिस्से, जैसे कि आधार, और दोनों हाथों से पकड़ना और संभालना चाहिए। पोत के हैंडल या गर्दन जैसे क्षेत्र सबसे कमजोर बिंदु होते हैं और इन घटकों द्वारा उठाए जाने पर टूट सकते हैं। पिछले संरक्षण कार्यों को हटाना पिछली बहाली से मिट्टी के बर्तनों को भी नुकसान हो सकता है। यद्यपि उद्देश्य उपयोग या प्रदर्शन के लिए वस्तु की मरम्मत करना था, कुछ दिनांकित प्रथाओं को अब या तो शारीरिक रूप से, रिवेट्स या स्टेपल से, या रासायनिक रूप से, पूर्व में उपयोग किए जाने वाले चिपकने वाले पदार्थ जो गैस से बाहर हैं, से नुकसान बढ़ाने के लिए जाना जाता है। सतह कोटिंग को हटाना ओवरपेंट एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग सिरेमिक टुकड़े की सतह पर अपूर्णता को कवर करने के लिए किया जाता है। मलिनकिरण, खराब मिलान और बनावट या चमक में परिवर्तन के कारण अंतर नग्न आंखों से देखा जा सकता है। प्रकाश और आवर्धन का उपयोग करके पुनर्स्थापनाकर्ताओं द्वारा सूक्ष्म अंतर भी देखा जा सकता है। ओवरपेंट और सतह कोटिंग्स को या तो यांत्रिक रूप से या सॉल्वैंट्स के उपयोग से हटाया जा सकता है। ऊपरी पेंट को यांत्रिक रूप से हटाने में सतह से परत को हटाने के लिए भौतिक तकनीकें शामिल हैं। चमकीली सतह पर एक तेज सुई या स्केलपेल का उपयोग किया जा सकता है। यदि सतह को नुकसान पहुँचाए बिना यांत्रिक निष्कासन संभव नहीं है, तो इसके बजाय सॉल्वैंट्स का उपयोग किया जा सकता है। आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले मूल प्रकार के सॉल्वैंट्स पानी, व्हाइट स्पिरिट, औद्योगिक मिथाइलेटेड स्पिरिट (विकृत अल्कोहल), एसीटोन और डाइक्लोरोमीथेन हैं जो आमतौर पर एक वाणिज्यिक पेंट स्ट्रिपर के रूप में पाए जाते हैं। उपयुक्त विलायक एक सूती ऊन के फाहे द्वारा चीनी मिट्टी की सतह पर लागू करके काम करता है और मिटाए जाने के बजाय सतह पर लुढ़काया जाता है। सतह पर विलायक को पोंछने से पेंट को ऊपर उठाने के बजाय सतह में धकेल दिया जाएगा। भरने की सामग्री को हटाना टुकड़े को स्थिर करने के लिए सिरेमिक टुकड़े में गायब भागों या ब्रेक को भरने के लिए सामग्री को भरने का उपयोग किया जाता है। मिट्टी के बर्तनों में नुकसान को बहाल करने के लिए सामग्री और तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग किया गया है। आज सबसे आम भरने की सामग्री कैल्शियम-सल्फेट-आधारित भराव या सिंथेटिक रेजिन जैसे एपॉक्सी, ऐक्रेलिक या पॉलिएस्टर रेजिन से बनाई जाती है। ये नए रेजिन मजबूत होते हैं और वस्तु को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पिछली भरने की सामग्री को यांत्रिक या रासायनिक रूप से हटाने और उन्हें नए भराव के साथ बदलने से टुकड़े को मजबूत और स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। भराव सामग्री के प्रकार के आधार पर भराव को यांत्रिक तरीकों से भौतिक रूप से हटाया जा सकता है। सीमेंट के मोर्टार को धीरे-धीरे हथौड़े और छेनी से हटाया जा सकता है। प्लास्टर को यांत्रिक विधियों के माध्यम से आसानी से हटाया जाता है जैसे कि छेदना और नुकीले उपकरणों से दूर करना। सॉ, ड्रिल और अन्य यांत्रिक विधियों का उपयोग बाहर निकलने वाली सामग्री के थोक को हटाने के लिए किया जा सकता है; हालाँकि, खरोंच, चिप्स और ब्रेक हो सकते हैं। भराव सामग्री को रासायनिक रूप से भी हटाया जा सकता है। आमतौर पर, रासायनिक हटाने का उपयोग एक बार किया जाता है जब भराव सामग्री का बड़ा हिस्सा रह जाता है और केवल एक छोटा सा हिस्सा रह जाता है। चिपकने के विपरीत, भराव को मिट्टी के बर्तनों से निकालना आसान होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसे भराव का एक उदाहरण है जो गर्म के साथ आसानी से अलग हो जाता है। चिपकने वाले पदार्थ को हटाना उचित विलायक के लिए चयन चिपकने वाले पदार्थ की पहचान पर आधारित होता है। प्रत्येक चिपकने वाले पदार्थ में एक विशेष विलायक होता है जो इसकी रासायनिक संरचना को तोड़ने के लिए सबसे अच्छा काम करता है। रंग, कठोरता और अन्य भौतिक गुण चिपकने की पहचान के लिए अनुमति देंगे। विलायक के संपर्क में आने के बाद चिपकने वाले पदार्थ को तरल या वाष्प के रूप में कुछ समय के लिए नरम किया जा सकता है। समय की लंबाई चिपकने की घुलनशीलता और जोड़ की मोटाई पर निर्भर करती है। छिद्रपूर्ण निकाय, कम आग वाली मिट्टी, कभी-कभी पानी में पहले से भिगो दी जाती है ताकि हटाने वाले घोल के साथ जुड़ने के बाद चिपकने वाले पदार्थ को शरीर में वापस आने से रोका जा सके। यदि जो चिपकाया जा रहा है वह वस्तु के लिए समर्थन का हिस्सा है, तो समर्थन, जैसे कि टिश्यू पेपर या वस्तु को आगे बढ़ाना, का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि चिपकाने को हटाने के बाद वस्तु को नुकसान न हो। अपर्याप्त रूप से नरम चिपकने वाला जब हटाया जाता है तो सिरेमिक सतह का हिस्सा अपने साथ ले जा सकता है। प्रत्येक चिपकने वाले खंड के तहत विशिष्ट चिपकने वाले के लिए विलायकों की जानकारी नीचे दी गई है। सतह की गंदगी और जमा को हटाने से शरीर में गंदगी को जाने से रोककर किसी वस्तु के स्वास्थ्य और दीर्घायु को लाभ होता है। धूल और तेल को विद्युतस्थैतिक बलों या कमजोर रासायनिक बंधनों द्वारा सतह पर शिथिल रूप से रखा जा सकता है और आसानी से हटा दिया जाता है। कुछ जमा, जैसे कि कैल्शियम लवण, को सिरेमिक सतह पर दृढ़ता से चिपकाया जा सकता है, खासकर अगर सतह बिना चमक वाली हो। दो मुख्य विधियाँ हैं जिनमें मिट्टी के बर्तनों को साफ और उपचारित किया जाता हैः यांत्रिक और रासायनिक रूप से। जब उन्हें सफाई की आवश्यकता होती है तो सभी चीनी मिट्टी के टुकड़े सूखे नहीं होते हैं। कुछ मिट्टी के बर्तन, जैसे कि पुरातत्वीय रूप से खुदाई की गई मिट्टी के बर्तन, प्रकृति में नम या गीले होंगे। संरक्षक वस्तु के पूरी तरह से सूखने से पहले सतह की गंदगी को हटा देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मैल के सख्त होने से पहले इसे करना आसान होता है और क्योंकि जैसे-जैसे यह सूखती है मैल सिकुड़ सकती है और चीनी मिट्टी की सतह को भौतिक नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ मिट्टी के बर्तनों को तब तक नम रखा जाता है जब तक कि उपचार पूरा नहीं हो जाता। यांत्रिक विधियाँ यांत्रिक विधियों में धूल धोना, चुनना और काटना और एब्रेडिंग शामिल हैं। रासायनिक उपचार की तुलना में यांत्रिक सफाई को नियंत्रित करना आम तौर पर बहुत आसान होता है और घोल में गंदगी के खींचे जाने और फिर चीनी मिट्टी द्वारा अवशोषित होने का कोई खतरा नहीं होता है। यांत्रिक सफाई का खतरा सतह के टूटने या एक उपकरण से खरोंच होने की संभावना है। डस्टिंग का उपयोग तब किया जाता है जब मिट्टी को चीनी मिट्टी की सतह से दृढ़ता से नहीं चिपकाया जाता है और इसे ब्रश या नरम कपड़े द्वारा किया जाता है। बड़े चीनी मिट्टी के बर्तनों को एक नरम, मलमल से ढके सिर के साथ एक नाजुक वैक्यूम क्लीनर से साफ किया जाता है। चुनने और काटने का उपयोग तब किया जाता है जब कठोर गंदगी, घेराबंदी, या पुरानी बहाली सामग्री सतह से निकटता से चिपक जाती है। सुई, नुकीले स्केलपेल, अन्य कस्टम निर्मित उपकरण, जो आमतौर पर लकड़ी से बने होते हैं, और इलेक्ट्रिक वाइब्रोटूल का उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों के साथ खतरों में दबाव के कारण वस्तु के खरोंच, गौज, दरार और टूटने की संभावना बढ़ जाती है। एब्रेडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें घर्षण का उपयोग करके सतह के जमा को हटा दिया जाता है। अपघर्षक ठोस और मलाई दोनों रूपों में आते हैं। अपघर्षक के ठोस रूपों में कांच-फाइबर ब्रश या दंत ड्रिल पर एक रबर बर शामिल हैं। क्रीम के रूप आमतौर पर कागज या फिल्म से जुड़े होते हैं। पॉलिशिंग क्रीम का उपयोग आमतौर पर कैल्शियम जैसे अघुलनशील सतह जमा की पतली परतों को हटाने के लिए किया जाता है। ये क्रीम सतह की गंदगी और औजारों द्वारा बनाए गए निशान को भी हटा सकती हैं। सिरेमिक के सबसे अच्छे क्रीम में तेल, ग्रीस या ब्लीच नहीं होते हैं और इनका उपयोग केवल चमकीले सिरेमिक पर किया जाता है। रासायनिक विधियाँ मिट्टी के बर्तनों की सफाई के लिए रासायनिक विधियों में पानी, विलायक, अम्ल और क्षार शामिल हैं। लंबे समय तक पानी में भिगोने का उपयोग संरक्षण विधि के रूप में किया जा सकता है। लक्ष्य या तो सतह से दाग को हटाना या मिट्टी के शरीर में घुलनशील लवण को हटाना है। मरम्मत और पुनर्स्थापना मिट्टी के बर्तनों की मरम्मत और पुनर्स्थापना तब से हुई है जब से मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया गया था जिसमें भरने, चिपकने, सुदृढीकरण और यहां तक कि पैच का काम भी शामिल है। चीनी मिट्टी की मरम्मत का इतिहास विशाल है और विभिन्न तरीकों और विधियों से भिन्न है। उदाहरण के लिए, 16वीं शताब्दी के चीन में, लोग पैच को छिपाने के लिए अन्य वस्तुओं के टुकड़ों का उपयोग करके टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों की मरम्मत करते थे। सोलहवीं शताब्दी की एक पांडुलिपि टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों को पैच करने की प्रक्रिया का वर्णन करती हैः आज चीनी मिट्टी के बर्तनों की बहाली में नई प्रगति हुई है जिसमें समेकन, बंधन, चिपकने वाले पदार्थ, डोवेल, रिवेट और फिलर शामिल हैं। समेकन समेकन वह प्रक्रिया है जिसमें सिरेमिक के कपड़े को कपड़े में एक सामग्री डाल कर मजबूत किया जाता है जो इसे एक साथ बांध देगा। सबसे आम चीनी मिट्टी के बर्तन जिन्हें समेकन की आवश्यकता होती है, वे खुदाई किए गए टुकड़े हैं क्योंकि वे घुलनशील लवणों के लीचिंग या अवशोषण के कारण अपने बंधन कपड़े खो देते हैं। एक समेकक दो तरीकों से काम करता हैः यह या तो सिरेमिक में कणों को रासायनिक रूप से जोड़ता है या यह कपड़े के साथ प्रतिक्रिया किए बिना यांत्रिक रूप से एक समर्थन प्रणाली बना सकता है। आधुनिक संरक्षण में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक समेककों में आइसोसाइनेट्स, साइलेन, साइलोक्सेन और मिथाइल मेथाक्रिलेट्स शामिल हैं; हालाँकि एक यांत्रिक समर्थन प्रणाली बनाने वाले समेककों का अधिक बार उपयोग किया जाता है। चिपकने वाला एक रासायनिक यौगिक जो वस्तुओं को एक साथ चिपकाता है या बांधता है, जैसे सिरेमिक के टुकड़े। चीनी मिट्टी के संरक्षण में कई अलग-अलग प्रकार हैं जो प्राकृतिक से लेकर मानव निर्मित चिपकने तक हैं। संरक्षक सबसे अच्छे चिपकने वाले की विशेषता बताते हैं जिसे पूर्ववत किया जा सकता है। पशु गोंद हड्डी या त्वचा जैसे पशु अंगों से प्राप्त एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला चिपकने वाला पदार्थ है। यह एक नरम चिपकने वाला पदार्थ है और सफेद दिखाई दे सकता है, लेकिन आमतौर पर इसका रंग पीला या भूरा होता है। पशु गोंद बहुत नरम होता है और इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है और गर्म पानी और भाप से हटाया जा सकता है। हालांकि आसानी से प्रतिवर्ती, सापेक्ष आसानी जिसके साथ गोंद टूट जाता है, इसे एक कम मजबूत बंधन विधि बनाता है। शेलैक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला पुराना चिपकने वाला पदार्थ है जो नारंगी या दिखने में बहुत गहरे भूरे रंग का होता है। एक बार सूखने के बाद, चिपकने वाला बहुत कठोर हो जाता है और समय के साथ अधिक भंगुर हो जाता है। शेलैक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उत्पादों के साथ आसानी से टूट नहीं जाता है। इसके अतिरिक्त, राल में प्राकृतिक रूप से होने वाले रंग होते हैं जो चीनी मिट्टी के गुलाबी या काले रंग को दाग सकते हैं। इस राल पर सबसे अच्छा काम करने वाला विलायक औद्योगिक मिथाइलेटेड स्पिरिट (आई. एम. ए.) है। शेलैक को गर्म अल्कोहल में शेलैक के गुच्छे को घोलकर तैयार किया जाता है। शैलक के गुण इसे जलवायु स्थितियों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं और समय के साथ बिगड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। फोटोग्राफी की गर्म रोशनी में शेलैक को भी नुकसान हो सकता है। एपॉक्सी राल का उपयोग आमतौर पर 1930 के दशक के बाद किया जाता है और यह आधुनिक संरक्षण कार्य का एक संकेत है। आम तौर पर, एपॉक्सी बहुत कठोर होती है, लेकिन शेलैक के विपरीत यह भंगुर नहीं होती है। एपॉक्सी राल का रंग पीला/हरा से लेकर गहरा पीला/भूरा तक हो सकता है। राल का पीला पड़ना उम्र बढ़ने का संकेत है। गर्म से गर्म पानी या एसीटोन को इस चिपकने वाले के विलायक के रूप में जाना जाता है। रबड़ के चिपकने वाले रबड़ के सीमेंट सिंथेटिक या प्राकृतिक रबड़ उत्पादों के घोल होते हैं जो रेजिन और मसूड़ों के साथ या उनके बिना सॉल्वैंट्स में होते हैं। वल्केनाइज़र, एक्सेलेरेटर और स्टेबलाइज़र को उनके यौगिकों की प्रकृति के कारण समस्याग्रस्त माना जाता है। एक उदाहरण सल्फर का योजक है, जो चांदी सहित कुछ प्रकार की सामग्री के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह मलिनकिरण का कारण बन सकता है। रबड़ के चिपकने को उनके समान दिखने के कारण एपॉक्सी रेजिन के साथ भ्रमित किया जा सकता है। हालांकि, एपॉक्सी रेजिन के विपरीत, रबर के चिपकने वाले पदार्थ खींचे जाने पर फैल जाएंगे। नाइट्रोमर्स या पॉलीस्ट्रिप्पा विलायक ब्रांड का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, लेकिन गर्म पानी भी बंधन को ढीला कर सकता है। विनाइल एसीटेट पॉलिमर विनाइल एसीटेट पॉलिमर में पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल अल्कोहल और पॉलीविनाइल एसिटल शामिल हैं; सभी विनाइल एसीटेट के प्रतिक्रिया उत्पादों से आते हैं। एसिटेट्स के कुछ रूप अम्लीय होने के लिए जाने जाते हैं और सीधे संपर्क में आने पर किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त, पॉलीविनाइल एसीटेट मिश्रण भंडारण में खराब हो जाते हैं और एसिटिक एसिड छोड़ते हैं, जो कुछ मामलों में सीसे को खराब कर सकते हैं। इस यौगिक का रंग साफ/सफेद से लेकर नरम पीले रंग तक होता है। जैसे-जैसे यह उम्र बढ़ेगा, यह गहरे पीले रंग में बदल जाएगा। यह रबड़ के चिपकने के समान दिखाई दे सकता है, लेकिन अंतर यह है कि पानी के संपर्क में आने पर पी. वी. ए. सफेद हो जाता है। गर्म पानी और एसीटोन का उपयोग आमतौर पर विलायक के रूप में किया जाता है। सेलूलोज़ नाइट्रेट इस चिपकने के प्रारंभिक और आधुनिक रूप हैं। जबकि दोनों उम्र बढ़ने के साथ पीले रंग से रंग जाते हैं, प्रारंभिक रूप आधुनिक संस्करण की तुलना में अधिक भंगुर हो जाता है, जिसमें यौगिक को अधिक स्थिर बनाने के लिए एक प्लास्टिसाइज़र होता है। कई चिपकने वाले पदार्थों की तरह, एसीटोन का उपयोग आम तौर पर विलायक के रूप में किया जाता है, हालांकि आई. एम. एस. का भी उपयोग किया जा सकता है। पैरालॉइड बी-72 बी-72 एक थर्मोप्लास्टिक राल है जिसे रोम और हास द्वारा सतह कोटिंग के रूप में और फ्लेक्सोग्राफिक स्याही के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग करने के लिए बनाया गया था। हालाँकि बी-72 का उपयोग अब विशेष रूप से चीनी मिट्टी और कांच के लिए एक चिपकने वाले पदार्थ के रूप में किया जा रहा है। एक समेकित के रूप में बी-72 के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि यह अत्यधिक भंगुर होने के बिना पॉलीविनाइल एसीटेट की तुलना में मजबूत और कठिन है। यह चिपकने वाला आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले कई अन्य चिपकने वाले पदार्थों की तुलना में अधिक लचीला होता है और जोड़ पर तनाव और तनाव को सहन करता है जो अधिकांश अन्य नहीं कर सकते हैं। बी-72 का उपयोग करने में एक बड़ी कमी एक्रिलिक राल को एक चिपकने वाले के रूप में लगाने में कठिनाई है, जैसा कि एक व्यवहार्य एजेंट के रूप में पदार्थ में हेरफेर करने में कठिनाई है। बी-72 के लिए सबसे उपयुक्त विलायक एसीटोन है। सेल्युलोज नाइट्रेट के विपरीत, बी-72 को अपने स्थायित्व को स्थिर करने के लिए प्लास्टिसाइज़र जैसे योजकों की आवश्यकता नहीं होती है। फ्यूम्ड कोलॉइडल सिलिका एक रसायन है जिसे राल की कार्यशीलता में मदद करने के लिए जोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त शोध से पता चलता है कि सिलिका विलायक के वाष्पीकरण के दौरान और चिपकने वाली फिल्म की स्थापना के दौरान होने वाले तनाव और तनाव को बेहतर ढंग से वितरित करेगा। डोवेल्स और रिवेट्स भौतिक तरीके हैं जिनमें मिट्टी के बर्तनों को सतह के नीचे मजबूत और मजबूत किया जा सकता है। डोवेल बेलनाकार छड़ें होती हैं जिनमें लकड़ी, धातु या प्लास्टिक होता है। उन्हें चीनी मिट्टी के टुकड़े में ड्रिल किया जाता है और आमतौर पर छेद में एक चिपकने के साथ सेट किया जाता है जिसका उपयोग चीनी मिट्टी के टुकड़े की मरम्मत के लिए किया जाता है। डोवेल्स को हटाना कठिन हो सकता है क्योंकि वे सतह के नीचे होते हैं और आमतौर पर छिपे होते हैं। संरक्षक एक छेदक आरी के साथ डोवेल को काटेंगे और एक दूसरे से चीनी मिट्टी के दो टुकड़ों को हटाने के लिए एसीटोन जैसे विलायक के साथ क्षेत्र को नरम करेंगे। रिवेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चीनी मिट्टी की सतह में छेद किए जाते हैं लेकिन पूरी तरह से टुकड़े के माध्यम से नहीं जाते हैं। रिवेट्स जोड़ की ओर कोणित होते हैं और अतिरिक्त संरचनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। रिवेट्स को हटाने के दो तरीके हैंः 'कट' और 'पुल'। 'कट' विधि में एक फाइल के साथ बीच से रिवेट्स को काटना और फिर बाहर निकालना शामिल है। 'पुल' विधि में रिवेट के नीचे एक पतली ब्लेड रखना और किसी भी प्लास्टर पैकिंग को बाहर निकालना शामिल है। यह विधि सिरेमिक टुकड़े से रिवेट को खींचने के लिए लीवरेज का उपयोग करती है। भराव भराव का उपयोग सौंदर्य संबंधी कारणों या समर्थन के लिए चीनी मिट्टी की सामग्री से अंतराल और नुकसान को बदलने के लिए किया जाता है। मिट्टी के बर्तनों में कई अलग-अलग भराव सामग्री का उपयोग किया जाता है जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और अन्य व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पुट्टी और भराव शामिल हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसी सामग्री है जिसमें कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट शक्ति होती है और इसका उत्पादन जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किया जाता है। रासायनिक सूत्र इस प्रकार हैः CaSO4·2H2O + ऊष्मा → CaSO4·1⁄2H2O + 1⁄2H2O (भाप के रूप में जारी)। जब पानी के साथ मिलाया जाता है, तो एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होती है और उत्सर्जित मिट्टी के बर्तनों के घनत्व के समान एक कठोर सफेद भरने का निर्माण करती है। प्लास्टर के विभिन्न ग्रेड उपलब्ध हैं और उनके कण आकार, सेटिंग समय, घनत्व, विस्तार और रंग के आधार पर भिन्न होते हैं। 1997 में जॉन डब्ल्यू बर्क और स्टीव कोल्टन द्वारा विकसित एक थर्मोप्लास्टिक सिंथेटिक मोम राल मिश्रण का उपयोग अलाबास्टर, संगमरमर, कैल्साइट, डायोराइट और एनहाइड्राइट जैसी पारभासी सामग्री से वस्तुओं में नुकसान की भरपाई के लिए किया जा सकता है। मिश्रण में पॉलीविनाइल एसीटेट (पी. वी. ए. सी.) ए. वाई. ए. सी., एथिलीन ऐक्रेलिक एसिड (ई. ए. ए.) कॉपोलिमर ए. सी. 540, और 580, एंटीऑक्सीडेंट इरगानोक्स 1076 या 1035, सूखे रंगद्रव्य, संगमरमर का पाउडर और अन्य योजक होते हैं जो सभी एक साथ पिघल गए थे। यह मोम राल मोम-राल का एक बेहतर विकल्प है क्योंकि मोम धूल और गंदगी एकत्र करता है और भराव को ध्यान देने योग्य बनाता है। पॉलिएस्टर राल और एपॉक्सी विषाक्त और हानिकारक होते हैं। मोम-राल तेज और उपयोग में आसान है, जिससे यह संरक्षण क्षेत्र में सामग्री भरने के लिए एक संभावित नया विकल्प बन जाता है। मोम-राल उन नुकसानों पर सबसे अच्छा काम करता है जो मूल, प्राथमिक सतह के साथ बड़े संपर्क की अनुमति देते हैं और उन नुकसानों पर जो 1/16 इंच की तुलना में मोटे होते हैं। जिस आसानी से भराव को बाहर निकाला जाता है, उसके कारण कम नुकसान और छोटे अंतराल अधिक कठिन होते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण फ्रांस में, मिट्टी के बर्तन और कांच के बर्तनों में विशेषज्ञता रखने वाले संरक्षकों को इंस्टीट्यूट नेशनल डू पैट्रिमोइन (द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल हेरिटेज) में प्रशिक्षित किया जाता है। उनका मिशन तब हस्तक्षेप करना है जब कई कारणों से विरासत के संसाधन खतरे में पड़ जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। संरक्षक अपने भौतिक इतिहास के जटिल चरण और परिवर्तन के कारण का विश्लेषण करते हुए कला के कार्यों को गायब होने या अपना उद्देश्य खोने से रोकता है। धातुओं का संरक्षण और पुनर्स्थापना तांबा-आधारित वस्तुओं का संरक्षण और पुनर्स्थापना लौह वस्तुओं का संरक्षण और पुनर्स्थापना कांच की वस्तुओं का संरक्षण और पुनर्स्थापना हाथी दांत की वस्तुओं का संरक्षण और पुनर्स्थापना चांदी की वस्तुओं का संरक्षण और पुनर्स्थापना संदर्भ बाहरी लिंक विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में चीनी मिट्टी के बर्तनों और कांच के संरक्षण संस्थान द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तनों और कांच की देखभाल और संरक्षण राष्ट्रीय संग्रहालय लिवरपूल में चीनी मिट्टी के बर्तनों और कांच के संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत की पुनर्स्थापना संरक्षण और चीनी मिट्टी के बर्तनों का इतिहास